Versuche zur Extraktion des Silbers aus seinen Erzen auf nassem Wege. 575 



glänz u. s. \v. , welches 18 Mark Silber im Zentner enthielt. Es löste sich 

 Anfangs nur Chlorblei und sehr wenig Chlorsilber anf, erst nach länger 

 fortgesetzter Operation löste sich auch das Chlorsilber auf, and die Rück- 

 stände hielten nur mehr 1 Loth im Zentner. Dieser Versuch lässt für reiche 

 Erze ein sehr günstiges Resultat hoffen, da beim Verschmelzen reicher Erze 

 ausser dem Röstverluste, der in beiden Fällen gleich ist, bei den verschie- 

 denen übrigen Manipulationen noch bedeutende Silberverluste stattfinden. Die 

 Versuche wurden zunächst mit einer grösseren Real'schen Presse unter 

 höherem Drucke fortgesetzt. Diese Presse besteht aus einem gusseisernen 

 cyliudrischen Gefäss mit aufpassendem Deckel, dasselbe wurde um jede Be- 

 rührung der Kochsalzlauge mit Metall zu vermeiden, in der Fabrik des Herrn 

 Bartheimus in Neu-Joachimsthal von Innen emaillirt, in den Deckel wurde 

 ein 30 Schuh langes hölzernes Rohr befestigt, an dessen unterem Theile eine 

 hölzerne Pipe angebracht war, um den Zufluss der Lauge absperren zu 

 können. In dem eisernen Gefässe befindet sich das Filtrum^ welches aus 

 einem starken hölzernen Siebe und darüber gelegten Filz besteht. 



Auf dieses Filtrum wurde das Erz gebracht und der Apparat mit kalter 

 Kochsalzlauge gefüllt. Die abfliessende Lauge gab sowohl beim Verdünnen 

 mit Wasser als auch bei der Probe mit blankem Kupferblech deutliche 

 Reaktion von Silber, doch als ich die Rückstände nach mehrstündig fort- 

 gesetzter Operation untersuchte, hatten dieselben zu meinem Erstaunen 

 denselben Halt an Silber den das ursprüngliche Erz hatte, ja in einigen 

 Fällen hatten sie sogar einen bedeutend höheren Halt. Um der Ursache 

 dieser Erscheinung, die ich bei den Versuchen im Kleinen nicht beobachtet 

 hatte, auf den Grund zu kommen, begann ich neue Versuche, bei welchen 

 Jille Producte genau untersucht wurden, da fand ich, dass die Kochsalzlö- 

 sung unter dem hohen Drucke eine Menge von den übrigen Oxyden, Eisen, 

 Mangan, Zink, etc., aufgelöst hatte. Ammoiiiumsulfhydrat gab einen sehr 

 reichlichen Niederschlag von diesen Metallen. Ich wiederholte nun die Ver- 

 suche im Kleinen sowohl mit der ReaTschen Presse unter geringerem 

 Drucke als auch durch lange anhaltendes Kochen des Erzes mit concen- 

 trirter Kochsalzlösung, ohne dass sich in der Kochsalzlösung viel von den 

 übrigen Metallen auflöste, der Silbergehalt der Rückstände sank aber rasch 

 herab. Mann kann daraus entnehmen, dass der zuletzt angewendete Druck 

 für den vorgehabten Zweck zu gross war, und es bleibt ferneren Versuchen 

 vorbehalten, zu ermitteln, welcher Druck am dienlichsten sein wird. Ein 

 Versucli mit Fahlerzen von Pribram, welche aber stark mit Bleiglanz, Spath- 

 eisenstein, Zinkblende etc. verunreinigt waren, gab aus demselben Grunde 

 ungünstige Resultate. Die Fahlerze waren nach dem Rösten gut ausgelaugt 

 worden, wobei sich Kupferoxydul und Zinkoxydsalze auflösten, mit dem 

 Auslaugen wurde so lange fortgefahren, so lange das Waschwasser mit 

 Schwefelwasserstoflfgas eine Reaction gab. Ich that diess um die Kochsalz- 

 lösung nicht mit diesen Salzen zu verunreinigen. Die Erze wurden in die 



1 * 



